Z. Weyberg, Einige Worte über das Silikat Na,, Fe 2 Si 4 0 lä . 717 
Einige Worte über das Silikat Na, Fe, Si + O,,. 
Von Z. Weyberg. 
Mit 1 Textfigur. 
Wenn man die Mischungen 2 Si 0 2 . Al, 0 3 . nß 0 von Kiesel- 
erde, Tonerde und irgendwelchem Oxyd ein- oder zweiwertigen 
Metalls mit einem großen Überschüsse der alkalischen oder erd- 
alkalischen Salze bis zur oder sogar über die Schmelztemperatur 
dieser Salze erhitzt, so erhält man im allgemeinen die Alumo- 
silikate. Je nach den Umständen des Versuches bilden sich 
amorphe oder kristallinische Verbindungen von derselben Zu- 
sammensetzung, wie die ursprüngliche Mischung oder von einer 
anderen ; jedoch kann man hei diesen Versuchen immer erwarten, 
ein Alumosilikat zu erhalten , in welchem das Verhältnis Si 0, : 
Al, 0 3 nicht größer ist als 2:1. Das Besultat wird nicht von 
dem Umstande beeinflußt, ob man Siliciumanhydrid und Alu- 
miniumoxyd, ihre Hydrate oder Kaolin verwendet. Bei den Ver- 
ziehen mit Kaolin verläuft aber gewöhnlich die Keaktion schneller 
und reiner und die Alumosilikate erscheinen in besseren Kristallen. 
Die Mischungen 2 Si 0 2 . Fe, 0 3 . nß 0 verhalten sich gewöhn- 
lich vollständig anders. Unter denjenigen Umständen , unter 
welchen man das betreffende Alumosilikat erhält, geben die eisen- 
oxydhaltigen Mischungen meistenteils spinellartige Verbindungen. 
Außerdem erhält man gewöhnlich die aluminiumhaltigen Produkte 
in einem recht reinen Zustande , während wir hier komplizierte 
schmutzige Mischungen bekommen, aus welchen die Ausscheidung 
irgend eines reinen Körpers fast unmöglich ist. 
Analog zu den , in diesem Centralblatt früher von mir be- 
schriebenen Versuchen über die Alumosilikate, machte ich viele 
verschiedene Experimente über die Mischungen der Kieselerde und 
des Eisenoxyds. Bloß in einem Falle erhielt ich ein kristal- 
linisches Xatriumferrisilikat, und zwar von ganz anderer Art, als 
das unter entsprechenden Umständen erhaltene Alumosilikat. 
Wenn wir die Mischung 2SiO, . Al, O s . Na, O mit grossem 
Überschüsse von Na CI zusammenschmelzen, so erhalten wir, wie 
bekannt , Natriumalnmochlorsodalith : es bildet sich die Xa 2 Al, 
Si, 0 8 Gruppe, welche eine Neigung besitzt zur Anlagerung des 
sich in der Schmelze oder Lösung befindenden Salzes und zur 
Kristallisation mit diesem Salze in der Form von sodalithartiger 
Doppelverbindung des regulären Systems. Diese Keaktion verläuft 
sehr rein in einer Bichtung ohne dabei irgendwelche Produkte 
ausser Sodalith zu geben. 
Wenn man aber statt 2SiO, . Al, 0 3 . Na, 0 bei einem solchen 
Versuche eine Mischung 2Si0 2 . Fe 2 () 3 . Xa 2 <) nimmt, so erhält 
